392 



1 f 



Victor Selle^ 



[72] 



Probe Nr. 1 : Der im westlichen Teil der Grube an- 

 stehenden besten Porzellanerde; 



Probe Nr. 2: Der ebendort, aber mehr randlieh an- 

 stehenden, etwas mageren Porzellanerde; 



Probe Nr. 3: Der Ubergaogszone im Versuchsschacht I 

 bei 1,50 bis 2 m Teufe; 



^^ * t 



Probe Nr. 4 : Der Ubergaugszone im Versuehsschacht I 

 bei 3,70 bis 4 m Teufe; 



Probe Nr. 5 : Der Übergangszone im Versuchsschacht II; 



Probe Nr. 6: Der Übergangszone im Versuchssehacht III. 



Zur Trennung der Gemengteile nach ihrer Korngröfse 

 benutzte ich nach vorhergehender Absonderung der gröberen 

 Gemengteile den öchöne sehen Schlämmapparat in der 

 LoESERsehen Anordnung.') Die SsGERsche Einteilung der 

 Korngröfsen in 



1. Tonsubstanz bis zu 0,01 mm im Durchschnitt 



H J7 



;; 



» 



2. Schlutf 



3. Staubsand 



4. Feinsand „ „ 



5. Gröbere Trümmer, 

 grober Sand über 



0,025 mm 

 0,04 mm 

 0,2 



mm 



» 



1? 



?5 



;j 



» 



» 



0,2 



m m 



)j 



» 



wurde jedoch nach dem Vorschlage von Herrn Dr. ing. Loeser 

 zweckmälsig dahin geändert, dafs durch Einschaltung eines 

 Siebes von 5000 Masehen pro qcm die obere Grenze für 

 Feinsand von 0,2 auf 0,1 mm herabgesetzt wurde. Ferner 

 wurden Schluif und Staubsand zusammen abgesondert. Bei 

 einem Durchmesser des Schlämmtriehters von 50 mm ergab 

 sieh für die Tonsubstanz die Geschwindigkeit des auf- 

 steigenden Wasserstroms v^ 0,018 cm pro Sekunde, die 

 Piezometerhühe h = 1,5 cm, für den Sehluff und Staubsand 

 v = 0,15 cm und h = 16,25 cm.'^) 



1) Loeser, KalkliaUige Tone, ihre Eigenschaften, Verhalten und 

 Färbungen im Feuer. Halle a. S. 1906. 



2} Post, Cliemisch-Teclmische Analyse, Bd. 2. — Wahnschaffe, 

 Wissenschaftliche Bodenuntersuchung. — Loeser, Fandbücher der 

 keramischen Industrie, L Teil. — Die Schlammanalysen lieferten zu- 

 gleich das Material zu den in dem Kapitel „Verwitterung" besprochenen 

 optischen Untersuchungen. Die Verwitterungsprodukte waren dem- 

 selben Verfahren bei gleichen Bedingungen unterworfen worden. 



